-1-국가기술표준원 공고제2014 - 0054호
「품질경영 및공산품안전관리법 」제19조제 2항에따른자율안전확인
대상공산품 (미끄럼 방지타일 )의안전기준을 개정함에 있어그개정  
취지와 주요내용을 업계및국민에게 미리알려의견을  듣고자 행정
절차법 제41조제 1항의규정에 의하여 다음과 같이공고합니다 .
2014년2월26일
국가기술표준원장
「자율안전확인대상공산품 (미끄럼 방지타일 )의 
안전기준 」개정(안) 입안예고
1.개정취지
 ㅇ미끄럼 방지타일의 미끄럼 저항성에 대한시험방법을 정적
미끄럼 저항성에서 동적미끄럼 저항성으로 변경
 ㅇ최근개정된 KS와부합화 하여업계혼란및중복인증 해소
2.주요내용
 ㅇ미끄럼 저항성에 대한안전요건을 정적미끄럼 저항성에서
같은수준의 동적미끄럼 저항성으로 개정
 ※[별첨 ] 미끄럼 방지타일 안전기준 개정 (안) 및신구조문 대비표
3. 의견제출
  [별첨 ] 개정 (안)에대하여 의견이 있는개인 , 업체또는단체는-2-다음기한까지 의견서를 산업통상자원부 국가기술표준원 생활제품
안전과에 제출하여 주시기 바랍니다 .
*개정(안)내용은국가기술표준원홈페이지(www.kats.go.kr)고시/공고란에서
열람할수있습니다.
  가. 제출기한 : 2014. 4. 28(월)
  나. 예고사항에 대한의견 (찬ㆍ반여부와 그사유 )
  다. 의견제출자의 인적사항 (주소및전화번호 )
  라. 단체인 경우 (단체명 , 대표자명 , 주소및전화번호 )
   ※산업통상자원부 국가기술표준원 생활제품안전과 연락처
    ㅇ주소 : 경기도 과천시 중앙동 교육원길 96 (우427-723)
    ㅇ전화 / 팩스 : 02-509-7246~9 / 02-509-7302미끄럼방지타일자율안전확인 부속서18
－307－ -307-자 율 안 전 확 인  안 전 기 준
미끄럼방지타일 부속서 18
(Friction-Resistant TilesforBathroom Floor)
1. 적용범위 이기준은미끄럼방지 타일의안전요건 및시험방법 ,표시사항 등에대하여규정한
다.미끄럼방지 타일이란 ,욕실바닥에물기가있을때수막현상으로 생기는마찰력감소로인한
미끄럼사고로부터 보호하거나 미끄럼사고를경감하기 위하여사용하는 미끄럼방지 처리를한도
자기질바닥타일 및모자이크 타일을말한다.여기서도자기질 타일이란 점토,장석,규석,도석등
의무기질원료를사용하여 이것을단독또는혼합하여 성형한다음열을가하여경화시킨 타일
을말한다.다만,미끄럼방지 효과를내기위하여도자기질 타일표면에테이프,스티카,액체등
을붙이거나 뿌린것은미끄럼방지 타일로보지않는다.또한,욕실바닥에미끄럼방지 타일을사
용하는것이미끄럼사고의위험은줄일수있지만,반드시미끄럼사고자체가일어나지 않는것
을보장하지는 않는다.
2. 관련규격 다음에나타내는 규격은이기준에인용됨으로서 이기준의규정일부를구성한다 .
이러한인용규격은 그최신판을 적용한다 .
KS AISO 2859-0 계수값검사에대한샘플링검사절차 -제0부:샘플링검사시스템서론
KS Q1003 랜덤샘플링방법
KS L1001도자기질 타일
KS L4201점토벽돌
KS L6508인조연삭재
KS M1117공업용건조제
KS M6518가황고무물리시험방법
KS M8038염화칼슘 (시약)
KS M8102염산(시약)
KS M8116수산화나트륨 (시약)
ISO 10545Ceramc tiles(Draft 10545-17 :Determination ofcoefficient offriction)
3. 용어의 정의KSL1001의3(용어와정의)에따르며내용은다음과같다.
이기준에사용하는 주된용어의정의는다음에따른다.
3.1 타일의 모양 및 부위에 관한 용어
3.1.1 평 타 일표면이거의평면상태인타일.부도1의정사각형 및직사각형이 여기에속한
다.다만,모자이크 타일인경우는정사각형 ,직사각형 이외의원형,삼각형도 좋다.
3.1.2 부속타일 주로개구부,모서리에 사용되는 평타일이외의타일
3.1.3 뒷    굽시멘트모르타르 또는접착제와의 접착이잘되게하기위하여혹은제조과정자율안전확인 부속서18
－308－ -308-에서타일의뒷면에만들어진 말굽또는오목․볼록하게 튀어나온 것
3.1.4 소    지타일의주체를이루는부분으로 ,시유타일의경우에는 표면의유약을제거한부분
3.1.5 유    약소지표면에칠한유리질부분
3.2 구성 타일에 관한 용어
3.2.1 구성 타일표면혹은뒷면에첨지를붙이거나 또는다른방법으로 여러개의타일을1조
로가지런히 연결한것.다만,먼저붙임 공법용인 것은여기에포함되지 않는다.
3.2.2 첨    지시공하기 쉽도록타일에붙이는시트모양,그물모양또는그와유사한것을말
한다.
3.2.3 겉 붙 임타일의표면에첨지를붙인것
3.2.4 뒷 붙 임타일의뒷면에첨지를붙인것
3.2.5 지 첨 판타일의줄눈에맞추어첨지를고르게붙이기위한판
3.2.6 개 구 율뒷붙임구성타일에서 첨지의구멍부분과첨지가없는부분을합한넓이의전
체넓이에대한비율
3.3 타일의 결점에 관한 용어
3.3.1 표면 결점
a) 기    포유약면에생긴기포
b) 소지부풂 표면에나타난소지의부풂또는솟아오름
c) 오    목타일표면의패임
d) 마 찰 흠표면에마찰한흔적
e) 부 착 물부착물에 의한유약면에솟은부분이생긴것
f) 핀    홀유약면에 나타난작은구멍
g) 부착흠집 소성후표면부착물을벗긴후의흠
3.3.2 색․광택 결점
a) 연기 먹음 표면에그을음이녹아붙어서색이변한것
b) 반점 얼룩 반점모양이서로다른것
c) 색 얼 룩1개의타일중에서부분적으로색이서로다른것
d) 색조의 불균일 타일상호간또는구성타일상호간의색이불균일한것
e) 광택의 얼룩1개의타일중에서부분적으로광택이서로다른것
f) 광택의 불균일타일상호간또는구성타일상호간의광택이불균일한것
g) 색    점타일표면에광물등불순물이소성에의하여반점을나타낸것
3.3.3 유약 결점
a) 유약 방울유약이어떤위치에서동그라미상태로모인것
b) 유약 몰림 유약이주변또는그일부분에띠모양으로치우쳐고인모양
c) 유약 얼룩유약이균일하게묻어있지않은것
d) 유약 벗겨짐 유약이타일표면에묻지않고소지가노출된것
e) 유약 불투명의도하지 않은유약의결정화로발생된불투명
3.3.4 균  열자율안전확인 부속서18
－309－ -309-a) 단  층어떤방향에서타일표면에빛을비추었을때타일주변의유약에단층이보이는것
b) 소지 떨어짐 소지의균열부분이유약으로덮여있는것
c) 금 타일표면에서 소지의균열
d) 금 갈라짐 유약에생긴균열
e) 박 리 층소지에생긴층상태의박리
3.3.5 결    손
a) 속    금 속금이간소지에유약을칠하는것
b) 귀 떨어짐표면의가장자리에 생긴결손
c) 표면 흠집 가장자리 이외의표면에생긴흠집
d) 뒷면 흠집 타일뒷면에생긴흠집
e) 깨 어 짐타일이두조각혹은그이상으로깨어진것
3.3.6 변    형
a) 뒤 틀 림타일이활모양으로 굽은것으로볼록뒤틀림,오목뒤틀림및옆면뒤틀림의총칭
b) 볼록 뒤틀림타일의표면방향에활모양으로 굽은것
c) 오목 뒤틀림오목하게휘어진것
d) 옆면 뒤틀림타일옆면이찌그러져활처럼굽은모양
e) 치수의 불규칙도 정사각형 상태인경우네변또는직사각형인 경우맞면에서의치수가불규
칙한것
3.3.7 구성 타일의 결점
a) 첨지 나옴 첨지가주변의타일로부터 비어져나와있는것
b) 첨지 찢어짐첨지가찢어져있는것
c) 줄눈의 불균일 1매의구성타일에서 줄눈나비가균일하지않은것
d) 두께의 불균일1매구성타일에서 타일의두께가균일하지않은것
e) 줄눈 틀림 줄눈의나비가구성타일상호간에다른것
3.4 타일의 부착 공법에 관한 용어
a) 접착 공법접착제를 미리바탕에바르고그곳에타일을꼭눌러붙이는방법
b) 압착 공법혼합제가 들어있는모르타르를 미리바탕면에바르고그곳에타일을눌러붙이
는공법
c) 먼저 붙임 공법 타일을미리형틀면에배열하여고정하고콘크리트를 타설하는공법.이공법
에는프리캐스팅철근콘크리트패널타일먼저붙임공법및현장형틀타일먼저붙임공법이다 .
3.5  미끄럼 저항성에 관한 용어
a) 미끄럼 저항모든일상조건들에서 보행자에의해나타나는움직임과힘에충분히대응할수
있는바닥또는보행로표면의물성치(값)
b) 마찰력접촉하고있는두개의고체물질의상대운동에대한저항.이힘은접촉면에평행하고
수직력(normal force)에직각(perpendicular)으로작용하는힘
c) 동적 마찰계수 (DCOF) 물체가움직이기시작한후움직임을방해하는힘을극복하기위해수
평방향으로가해지는힘을물체에가해지는수직방향힘또는자중에의해나타나는 수직방향힘자율안전확인 부속서18
－310－ -310-으로나눈값
d) SBR스틸렌부타디엔고무
e) 계면활성제 수용액단단한바닥재를 시험할때물의표면장력을감소시키기위해사용되는
액체
4. 종    류타일의종류는다음의 4.1 ~4.4와같이구분한다 .
4.1 호칭명에 따른 구분
바닥타일
모자이크 타일(1)
 주(1)평타일의 표면넓이가90㎠이하인것을모자이크타일이라한다.
    비  고바닥타일 및모자이크타일을 구성타일로 한경우는각각바닥구성타일 및모자이크
구성타일이라고부른다.
 또한,모자이크구성타일에는 모자이크타일보다 큰타일을같이사용하는 수가있다.
이경우타일전체넓이의 50%이상을모자이크타일이 차지하여야한다.
    참  고바닥타일은주용도에따라붙인호칭명이며,바닥타일은주로옥내․외의벽및
바닥에사용한다 .
4.2 소지의 질에 따른 구분
자기질타일
석기질타일
4.3 4.1 및 4.2의 조합에 따른 구분4.1및4.2의조합에따른구분은 표1에따른다.
표 1. 호칭명에 따른 구분과 소지의 질에 따른 구분의 조합 
호칭명 소지의 질
바닥타일 자기질.석기질
모자이크 타일 자기질
    참고 클링커타일이라하는호칭명을사용하는 수가있다.클링커타일은비교적두꺼운바
닥타일로 시유또는무유의석기질타일이다 .
4.4 유약의 유무에 따른 구분
시유타일
무유타일
5. 안전요건  KSL1001의5(품질)에따르며내용은다음과같다.(단,도기질타일에대한부분
은해당되지않음)
5.1 겉 모 양타일의겉모양은 부도 1~3과같다.다만,수출품및모자이크타일의 모양및치
수에대하여는 제외한다 .
또한타일의겉모양은 표2에따라조사하여 표3의규정에적합하여야하며,구성타일인 경우
는표3및표4의규정에적합하여야한다.다만,장식상특별히만든색얼룩,색조의불균일,자율안전확인 부속서18
－311－ -311-유약얼룩,금갈라짐등은결점으로취급하지않는다.
또한자기질타일에서 표면의넓이가15㎠이상인경우에는충분한접착이될수있도록뒷굽을붙인다.
   비고자기질타일중충분한뒷굽이부착되어 있지않은것또는표면적이900㎠를초과하
는것에대하여는 카탈로그,설명서등에의해적절한붙임재료및시공방법을명시한다.
표 2. 타일 상호 간의 결점 조사에 필요한 시료 수
타일의표면면적(2) 평타일 부속타일
 15cm2미만 약0.1m2 약0.3m
15cm2이상60cm2미만 약0.3m2 약1m
60cm2이상400cm2미만 약1m2
400cm2이상 약2m2 약2m
 주(2)복수의면을갖는부속타일의경우는큰쪽면의면적을적용한다 .
표 3. 타일의 결점 및 판정 기준
결점종류 판정기준
1개의타일에서의
결점금,금갈라짐,박리층,현저한뒷면흠집,깨어짐없어야한다.
소지떨어점,핀홀,오목,표면흠집,이물질의 
부착,장식얼룩,색얼룩,광택얼룩,변형(3)약1m거리에서 바라보았을때눈
에띄지않을것
타일상호간의
결점색조의불균일,광택의불균일표2를만족하는데에필요한개수
의타일을펴놓고,약2m거리에서
바라보았을때눈에띄지않을것.
 주(3)한변이50mm를초과하는정사각형 또는긴변이50mm를초과하는직사각형 모자
이크타일의뒤틀림및치수의불규칙도에대하여는 5.2.1의규정에따른다.
   비고타일의뒷면에는 현저한결함및접착에지장을줄수있는정도와이물질이 부착되어
서는안된다.
표 4. 구성 타일의 결점 및 판정 기준
결점종류 판정기준
1개의구성타일
의결점첨지나옴
첨지찢어짐없어야한다.다만,겉붙임첨지의경우시공에지장이없으면관
계없다.
줄눈의불균일약1m거리에서 바라보았을때눈에띄지않을것
두께의불균일경사방향에서바라보았을때눈에띄지않을것
구성타일 상호간
의결점색조의불균일
광택의불균일
줄눈의불균일9매의구성타일을 정사각형 모양으로펴놓고,
약2m거리에서 바라보았을때눈에띄지않을것
5.2 성    능타일의성능은다음과같다.시험은평타일에 대하여하고,다만제작조건이평타
일과동일한부속타일에대해서는 5.2.2 ~5.2.8의시험을생략할수있다.
5.2.1 뒤틀림과 치수의 불규칙도 타일의뒤틀림과치수의불규칙도는표5의기준이하로한다.자율안전확인 부속서18
－312－ -312-다만,모자이크 타일과부속타일은현저하게 눈에띄지않으면합격으로 한다.
표 5. 뒤틀림과 치수의 불규칙도 
타일의치수(4)블록뒤틀림(5)오목뒤틀림(5)옆면뒤틀림(6)치수의불규칙
자기 석기 자기 석기 자기 석기 자기 석기
 50이하 - - - 1.5 1.2
50초과105이하 1.2 0.9 1.02.0 1.6
105초과155이하 1.6 1.2 1.52502.0
155초과355이하 2.0 1.5 2.0 3.02.4
355초과605이하 2.4 1.8 2.5 3.52.8
주(4)타일의치수란,뒤틀림의경우는타일의긴변을말하며,치수의불규칙도는대상이되는
긴변또는짧은변을말한다.또한타일이정사각형인 경우는어느한변을말한다.
(5)블록뒤틀림,오목뒤틀림은인위적으로 표면에볼록,오목을만든것은이를적용하지 않는다.
(6)옆면뒤틀림은직사각형 타일의긴변및한변이155mm를초과하는정사각형 타일의
각변에적용한다 .
5.2.2 흡수율타일은 6.6에규정하는흡수율시험을하였을때,흡수율은다음과같다.
자기질3.0%이하
석기질5.0%이하
다만,클링커타일인경우는흡수율을8.0%이하로한다.
5.2.3 내균열성 시유타일은 6.7에규정하는 오토클레이브시험을하였을때,균일및금갈라짐이
생겨서는안된다.다만장식상특별히만든균열및금갈라짐이있는타일에대해서는적용하지 않는다.
또한흡수율1%이하의자기질타일의경우는시험을생략할수있다.
5.2.4 내마모성 바닥타일및바닥타일이외로서옥내외의바닥에사용하는 타일(7)은6.8에
규정하는 마모시험을하였을때,마모감량이0.1g이하이어야한다.
또한흡수율1%이하의자기질타일의경우는시험을생략할수있다.
 주(7)제조자가 정하는것으로 9.3에규정하는 용도의구분이옥외바닥으로 표시되어 있는것.
5.2.5 꺾임 강도타일은 6.9에규정한꺾임강도시험을하였을때,나비 1cm당꺾임파괴하중이
표6의규정에합격하여야한다.다만,각변이50mm이하인모자이크 타일은적용하지 않는다.
표 6. 꺽임 강도의 기준
호칭명 나비1cm당꺾임파괴하중(N/cm)
외장타일
바닥타일타일의치수(8)가
155mm이하인경우 80이상
타일의치수(8)가
155mm초과인경우 100이상
모자이크 타일 60이상
 주(8)타일의치수란,직사각형 타일의긴변또는정삼각형 타일의한변을말한다.자율안전확인 부속서18
－313－ -313-5.2.6 내동해성 바닥타일의내동해성시험은필요에따라서6.12에규정하는동결융해시험을
하였을때금갈라짐,깨어짐및균열이없어야한다.
5.2.7 내약품성 타일의내약품성시험은필요에따라서6.13에규정하는 시험을하였을때소지
및유약의변색이없어야한다.
5.2.8 구성 타일의 성능구성타일은 5.2.1 ~5.2.5의규정에만족하는동시에다음규정을만족
해야한다.
a) 첨지의 접착성6.10에규정하는 접착성시험을하였을때,타일이첨지에서떨어져서는안된다.
b) 첨지의 박리성 겉붙임구성타일의경우 6.11에규정하는박리성시험을하였을때떼어낸
첨지에타일이붙어있지 않아야한다.
c) 첨지의 재질 및 개구율뒷붙임첨지의재질은흡수에따른팽윤,변질및줄눈오염의염려가
없는것으로하고,개구율은 가능한한다음과같이것이좋다.
1매의구성타일에 대해서는65%이상
1개의타일에대해서는60%이상
줄눈부분에대해서는65%이상
5.2.9 동적 미끄럼 저항성타일을 6.14에따라시험하였을때동적미끄럼저항성에 대한습윤
마찰계수는 다음기준이상이어야한다.
표 7. 미끄럼 저항성 마찰계수의 기준
구분 기준
동적마찰계수 습윤 0.40이상
5.3 치수 및 허용차
5.3.1 모듈 호칭 치수타일의모듈호칭치수는표8과같다.다만,수출품및모자이크 타일의
치수에대해서는제외한다 .
또한모듈호칭치수와제작치수의관계를그림1에나타낸다.
표 8. 타일의 모듈 호칭 치수 
단위:mm
바닥타일 구성타일
A(나비)50100150200250300400450500600300 450
B(길이)50100150200250300400450500600300 450
비고1.직사각형 타일의모듈호칭치수는상기치수A와B의상호임의의조합을포함한다 .
2.필요시각변의길이가300mm를초과하지않는법위내에서30mm및75mm의배
수를적용하여도 된다.
 3.이규격에서 규정하는 타일을사용하여 구성타일을제작할경우에타일의모양및치수
에따라앞의치수로할수없는경우는,구성타일의표면적이 1250cm2를초과하지
않는범위에서A,B를다른치수로할수있다.
4.부속타일및이형타일의경우는앞의치수를적용하지 않아도된다.자율안전확인 부속서18
－314－ -314-그림 1 모듈 호칭 개념도
  참고줄눈의표준치수는바닥타일은(2~10)mm,모자이크 타일은(2~4)mm이다.
5.3.2 제작 치수제작치수란타일을제작할때기본이되는치수를말한다.길이및나비의제작치수는
5.3.1에규정하는 모듈호칭치수에서줄눈및공차를고려한치수로서제조자가 정하는것으로한다.
5.3.3 길이 및 나비의 허용차타일의길이및나비의제작치수에대한허용차는 표9와같다.
다만,구성타일의허용차는±2.0mm로한다.
또한,먼저붙임공법에 사용하는 타일에대하여는당사자사이에별도의허용차를정할수가있다.
표 9. 길이 및 나비의 허용차
 단위:mm
타일의제작치수 모자이크 타일 바닥타일
 50이하 ±1.0 ±1.5
50초과105이하 ±1.5 ±2.0
105초과155이하 ±2.0 ±2.5
155초과305이하 - ±3.0
305초과605이하 - ±3.5
5.3.4 두께의 허용차타일두께의제작치수에대한허용차는 표 10과같다.
표 10 두께의 허용차
 단위:mm
호칭명에의한구분 허용차
바닥타일 ±1.5
모자이크 타일 ±0.8
  비고두께의제작치수는제조자에 의해정해지며일반적으로 뒷굽까지의두께를포함
한다.다만,뒷굽이부정형인 경우는뒷굽까지의두께가포함되지 않는다.
 참고타일의두께는보통다음과같이되어있다.
 바닥타일 (7~25)mm
 모자이크 타일(4~10)mm
6. 시험 방법 KSL1001의6(시험방법)에따르며내용은다음과같다.
6.1 수치의 환산 종래단위의시험기또는계측기를이용하여 시험하는 경우의국제단위계 (SI)
에의한수치로환산은다음에따른다.
 1kgf =9.80 N자율안전확인 부속서18
－315－ -315-6.2 샘플링 방법시험체는 타일전체의형태그대로를 사용하는 것을원칙으로하고,특별한처
리또는가공을하여서는 안된다.다만,타일전체의형태그대로를 사용하기가곤란한대형치수
의경우는,각각의시험규정에적합한크기로절단하여 사용할수있다.
또한구성타일을구성하는 개개의타일에대하여시험할경우는,동일조건에서 제작된첨지에
붙이지않은타일을사용하든가또는구성타일로부터떼어낸타일을사용하여 시험한다 .
6.3 치수 측정
6.3.1 측정 기구치수의측정은최소눈금이0.05mm이하의측정기를사용한다 .다만,구성타일의 
치수측정에는최소눈금이0.5mm이하의측정기를사용하여도 좋다.또두께측정기구의경우는
측정기와시험체에 접하는부분이지름(5~10)mm의편평한원형판이 부착된것을사용한다 .
6.3.2 길이 및 나비 정사각형인 경우는네변의치수평균값을한변의길이로하고,직사각형인 경우는
맞변의치수평균값을구하여긴변치수의평균값을길이로하고,짧은변치수의평균값을나비로한다.
6.3.3 두께타일의두께는타일의각모서리를 대각선으로연결하고 ,각각나누어진네부분에서
제작치수로정한부분의두께를측정하여네곳의평균값을두께로한다.
6.4 뒤틀림 측정
6.4.1 측정 기구뒤틀림의측정은최소눈금이0.05mm이하의측정기를사용한다 .
6.4.2 볼록 뒤틀림과 오목 뒤틀림그림 2와같이타일표면의대각선상에대각선길이의4/5이상
사이를떼어기점을잡고,양기점을연결하는 직전의중점에서타일표면까지의수직거리를측정
한다.볼록뒤틀림과오목뒤틀림의크기는,이측정을두개의대각선에서측정한치수로나타낸다.
<그림 2> 볼록 뒤틀림 , 오목뒤틀림 측정 방법의 보기자율안전확인 부속서18
－316－ -316-6.4.3 옆면의 뒤틀림옆면뒤틀림은그림 3과같이타일의긴변의옆면상에긴변길이의4/5
이상떨어져서기점을잡고,양기점을연결하는 직선의중점에서타일옆면까지의수직거리를
측정한다.옆면뒤틀림의크기는이상과같이두개의긴변에서측정한결과큰쪽의치수로나
타낸다.
<그림 3> 측면 뒤틀림 측정 방법의 보기
6.5 치수의 불규칙도 측정치수의불규칙도측정은최소눈금0.05mm이하의측정기를사용하
며,타일의네변의치수를측정한다.타일이정사각형인 경우는네변의치수의최대값과 최소값
의차로나타낸다.또한타일이직사각형인 경우는맞변치수의차로서표시하고 ,긴변의차를
긴변치수차의크기,짧은변의차를짧은변의치수차의크기로나타낸다.
6.6 흡수 시험흡수시험은시험체를 (15 ~25)℃의깨끗한물속에담그고24시간경과후꺼
내어곧바로각표면을젖은수건으로닦은직후무게를측정하여흡수무게(m2)로한다.다음에
이시험편을(105±5)℃로유지된공기건조기에넣어3시간동안건조후꺼내어무수염화칼
슘(10)또는실리카겔(11)로조습된데시케이터에넣어상온까지냉각시킨후무게를측정하여건조
무게(m1)로한다.
흡수율(W)은다음식에의하여구한다.
 m2-m1
 W(%)= ×100
 m1
 여기에서W:흡수율(%)
 m1:건조무게(g)
 m2:흡수무게(g)
주(10)KS M8038에규정한염화칼슘을 사용한다 .
(11)KS M1117에규정한품질에적합한실리카겔을사용한다 .
무게의측정은각각0.1g까지측정하되,시험편의무게가500g을넘을경우는시험체를 절단자율안전확인 부속서18
－317－ -317-하여사용하든지,절단하지 않을때에는최소눈금0.2g이하까지측정할수있는저울을사용하
여도좋다.또한,가마에서꺼낸직후의타일을시험체로서 사용할경우에는 공기건조기에 의한
건조를생략할수가있다.
  참고공장에서품질관리를목적으로흡수율시험을할경우는 KS L4201 의7.4(흡수율)의
시험방법을적용하여도 좋다.
6.7 오토클레이브 시험(내균열성 시험)시험중에소비될물의양을고려하여충분한양의물을
시험기내에넣은다음,시험체를 오토크레이브내에서물에잠기지않도록유지한다 .이때시험
체는오토클레이브의내벽및시험체와 다른시험체사이의거리를10mm이상떼어놓는다.오
토크레이브뚜껑을밀폐한‘다음약1시간에1N/㎟의압력이되도록 온도를높인후,이가압
상태에서 1시간동안유지한다 .다음에가열을중지하고증기를배출시켜상온까지냉각시킨다음
뚜껑을열고시험체를꺼내어부착된이물질등을험겊으로닦고,소지의균열및금갈라짐의유
무를조사한다 .
  참고물에잠기지않도록유지하기 위해서오토클레이브안에적당한높이의받침대를설치하
고,그위에눈이거친철망을놓으면좋다.시험편은내균열성시험기의 크기를고려하여
적당한치수로절단하여 시험할수있다.
6.8 마모시험 타일의마모시험에는 그림 4에규정한연삭재낙하마모시험장치를사용한다 .
시험체[(40 ~50)mm정사각형으로 절단하여 무게100g이내로조정한다]무게를측정한후
수평면과 45°의각도로경사지게 장치하고,1100mm의높이에서 KS L6508에규정한탄화규
소연삭재C의입도20번을무게10kg으로낙하시킨다음,시험체에 부착된가루를잘떨어내고
타일의무게를측정하여,그무게감량을마모감량으로한다.
무게는0.01g까지측정한다.
또한,이때낙하시간이8분이상이되도록조정한다 .
<그림 4> 연삭재 낙하 마모 시험 장치자율안전확인 부속서18
－318－ -318-6.9 꺾임 강도 시험시험체의 표면을아래로해서직사각형인 경우는 그림 5와같이긴변방향
을지지봉간거리ℓmm로설치한지름10mm의지지봉위에놓고,지지봉간거리중앙위에
위와같은모양의가압봉으로하중을가한다.다만,미끄러짐등의방지를위하여돌출성형가공
한타일의경우는돌출된부분에시험하중을가하고,지지봉에지지되는 부분도돌출부분이지
지되도록 조정하여 시험한다 .또타일이정사각형이고꺾임강도가약한방향이명백한경우에는
그방향에대하여시험한다 .이때가압봉및지지봉과시험체에는 KS M6518에규정한스프링
식경도시험기A형에의한경도가60°～70°이고,두께약3mm인고무판을놓는다.
나비1cm당꺾임파괴하중(P)은다음식에따라서구한다.
 Fℓ
 P= ×
 b90
 여기에서 P:나비1cm당꺽임파괴하중(N/mm)
 F:파괴하중(N)
 b:타일나비(cm)
 ℓ:지지봉간의거리(mm)
 90bPL
다만,하중속도는30초이상,F0= (N)이되도록조정한다 .
 ℓ
 여기에서PL:표6에나타낸꺽임파괴하중의하한값이다 .
또한,ℓ은표11에따른다.다만,타일의긴변또는각변이300mm를초과하는경우는그
변의길이가약300mm가되도록절단하여 사용한다 .또복수의면을가진부속타일의경우에
는절단하여 넓은면에대하여시험하는 것으로한다.
<그림 5> 꺾임 강도 시험 방법자율안전확인 부속서18
－319－ -319-<표 11> 지지봉 간 거리
 단위:mm
타일의제작치수 ℓ(지지봉간거리)
 50초과95이하 45
95초과185이하 90
 185초과305이하 180
 305초과605이하 270
비고돌출성형가공한타일의경우누르는하중이돌출부분에위치하고,지지되는 부분이돌출
부분에조정하기 위해서는ℓ을표11에규정한거리보다 최소한으로작게할수있다.
6.10 접착성시험 겉붙임구성타일인경우는첨지의한쪽변의양끝을타일과함께집어서아
래로늘어뜨리고,첨지에서 타일이떨어지는지를 조사한다 .뒷붙임구성타일인경우에는 첨지의
한쪽변의양끝을타일과함께끼워서상온의깨끗한물속에약3시간수직으로늘어뜨린후,
천천히끌어올려서첨지에서 타일이벗겨져떨어지는지를 조사한다 .
6.11 박리성시험 겉붙임구성타일을지첨판위에첨지를위로향하게놓는다.첨지에물을충
분히함침시켜3분간방치후,첨지의한모서리끝을손가락으로잡아180°로접어서대각선방
향으로첨지를따라잡아떼고,모든타일로부터 첨지가벗겨지는지를 조사한다 .
6.12 동결 융해 시험시험체를 상온의깨끗한물속에24시간이상담가,물을흡수시킨다음,
꺼내어곧(-20±3)℃의냉동조내에넣고8시간이상경과하고 나서꺼내어,이것을상온의깨
끗한물속에6시간이상담근후,꺼내어젖은헝겊으로닦고,시험체의금갈라짐및소지또는
유약일부의벗겨짐유무를관찰한다.이동결융해및관찰조작을1회로해서10회반복한다.
다만,24시간담그는것은최초의1회만으로한다.
또한냉동조안에시험체를놓는방법은냉동조벽및시험체와 다른시험체사이의거리를10
mm이상떼어서놓는다.
6.13 내약품성 시험시험체는필요하면중성세제등을사용하여충분히씻은후,105℃이상
의건조기내에서약3시간건조하고데시케이터안에서6.6과동일한방법으로 상온까지냉각한
다.
또한,시험체는 타일의길이6cm이상,나비2cm이상으로 절단하여도 좋다.다음에시험체
를상온의약3%염산용액(12)및상온의수산화나트륨 용액(13)에약8시간담그고물로씻은
후표면의이상유무를조사한다 .이경우,비커를사용하고 시험체를측벽에기대어세우고반쯤
액중에있도록한다.
주(12)KS M8102의특급1에대해물10을가한것
(13)KS M8116의특급약3g에물약100g의비율로용해한것
6.14 동적 미끄럼 저항성 시험(동적 마찰계수 시험)
6.14.1 범위
본시험은습윤상태의동적마찰계수를측정하기위한방법이며 ,시험실에서습윤동적마찰계수
를측정하는과정을명시한다.그리고건조한표면시험에대해서는권고되지않으며,건조한표
면의미끄럼저항을판단하는 정밀한시험방법이 되도록계획된것이아니다.건조한표면시험데
이터는젖은표면시험데이터와비교될수없다.건조한경우와젖은경우의동적마찰계수 시험
결과또는데이터를비교함에있어서어떠한추론도내포되거나 결론이내려져서는안된다.
6.14.2  목적
본시험의목적은바닥표면의개선을가능하게하는접지력범위를제시하고 ,동적마찰계수 시
험을통해재현성을 확보하기 위함이다 .자율안전확인 부속서18
－320－ -320-6.14.3  적용
본시험의적용대상제품은욕실용바닥타일에 한하며,다만코팅된바닥,연마된바닥등을포
함하여화장실및조리장바닥타일 ,옥외용바닥타일 ,세라믹타일,비닐바닥재,적층나무판과 같
이일반적으로 표면이단단한모든바닥재에 적용하여참고할수있다.또한,카펫,기계적으로
연마된자기타일 및대리석바닥재는 제외되지만 ,측정이필요한경우부속재료,보정값과 적정
성을고려해야한다.
6.14.4  측정 기구
a)앞바퀴가약0.2m/s의속도로움직여구동되며측정시이동하는거리는프로그램으로조정
할수있는동적마찰계수 시험기
b)타일과접촉되는부위의고무재질은IRHD경도90이상을만족하는SBR,4S고무판또는
neolite고무판으로 한다.
c)타일과의 접촉부면적은약(0.5~1.5)cm2에서접촉부압력은약22N/cm2의조건을갖추도록
한다.
6.14.5  성능 확인 표준 타일 측정
제조자가 제공하는 표준타일측정과정을따라할것.제시된표준타일값의±5%이내에들
때,사용에적합하고 이결과를보고함.
6.14.6  시험 준비
a)깨끗하고부드러운나일론솔(세정액전용)을세정액(증류수500mL에액체라우릴황산나트
륨(SLS)3방울)에담근후꺼내표준바닥재 표면을최소10초간원형으로 부드럽게문지른후이
과정을한번더반복한다.
b)표면에흔적이나세제잔류물이남지않도록표면을완전히씻어내고,압축공기로표면을건
조한다.만일압축공기를사용할수없다면공기중에서건조시키고,건조된표면은수분이나 액적
을보여서는 안된다.
c)증류수와에틸알콜을1:1로혼합한수용액에 나일론솔(수용액전용)을수용액에담근후꺼내
어표준바닥재 표면을10초간원형으로 부드럽게문지른후위의b)과정을통해건조시킨다 .
d)타일과접촉되는고무지그는 시험전최소5분이상증류수또는탈이온수속에담가두어야
한다.
6.14.7  본시험
a)각시험편은최소(200×200)mm의크기로3장을준비하여야하고,시험될바닥재의 표면을세
제수용액과 물로세척한다.
b)세척후적절한종이타올(화학약품및형광물질이포함안된것)로닦아내어건조시키고,지
문이나화학적먼지에의해시험표면이오염되지 않도록주의한다 .
c)시험될표면에는증류수에SLS(라우릴황산나트륨:계면활성제)를(0.1±0.005)%를첨가한수
용액을충분히분무하되 ,측정기바퀴가이동하는위치에는분무하지않도록한다.
d)시험표면위에측정기를올려놓고하나의방향으로5회측정하고결과를기록한다 .
e)시험기를 180도시계방향으로돌려표면에올려놓고5회측정하고결과를기록한다 .
f)다시시계방향으로90도회전시켜표면에올려놓고5회측정하고결과를기록한다 .
g)다시시계방향으로180도회전시켜표면에올려놓고5회측정하고결과를기록한다 .
h)나머지2장의바닥재에 대해d)~g)과정을동일하게수행한다.
i)3개의표본에서측정한총60개의데이터를계산하여 평균과표준편차를기록하고 표준편차를
평균으로나누어변동계수(COV)를계산하고 기록한다 .
j)위i)에서구한변동계수가0.1보다작으면,측정값을인정하고변동계수가0.1보다크다면데
이터를 버리고다시시험을하며미끄럼측정기또는시험과정을 확인하여 수정하도록 한다.자율안전확인 부속서18
－321－ -321-7. 검사방법 타일의검사는다음에따른다.
7.1 모델의 구분미끄럼방지타일의 모델은호칭명별,소지의질별,조합별,유약의유무별로구분
한다.
7.2 시료채취방법 필요한경우시료는 KS Q1003에따라채취한다
7.3 시료크기 및 합부판정 조건 시료의크기및합부판정은다음표와같다.다만,합부판정시
표시사항은 제외한다 .
검사구분 시료의 크기 (n) 합격판정갯수 (Ac) 불합격판정갯수 (Re)
자율안전확인 3 0 1
주)시료의크기(n):동안전기준을 적용하여 시험하는데필요한시료의최소수량또는질량
8. 제품의 호칭 방법타일의호칭방법은다음순서에따른다.
보기 소지의질 유약의유무 호칭명
 석기질 무유 바닥타일
 자기질 시유 바닥타일
 자기질 시유 모자이크 구성타일
다만,호칭방법은필요없는부분을제외하여도 좋다.
9. 표    시
9.1 제품의 표시 타일에는 제조자명또는그약호를표시한다 .다만,제조방법때문에곤란한
것은이규정에서 제외된다 .또,구성타일인경우는첨지에표시할수있다.
9.2 포장의 표시포장의겉면에는다음의 9.2.1 ～9.2.12의사항을표시한다 .
9.2.1 품명
9.2.2 종류
9.2.3 모델명
9.2.4 모  양다만,구성타일인경우에는 제외한다 .
9.2.5 치  수다음의보기에따른다.다만,부속타일의구성타일은제외한다 .
  보기1.구성타일인경우 설명
 300×300×5 A×B를기입한다.
  또한 5는두께를 나타낸 것이다 .
    보기2.타일의모듈호칭치수인경우설명
 100×10098×98×5 제작치수를기입한다.
         또한 5는두께를 나타낸 것이다 .
         모듈호칭치수를 기입한다 .자율안전확인 부속서18
－322－ -322-    보기3.타일의모듈호칭치수인경우설명
 197×197×8 제작치수를기입한다.
  또한 8은두께를 나타낸 것이다 .
9.2.6 매  수
9.2.7 타일 면적(m2)
참고1.타일면적은타일의길이×나비×표시매수로계산한다 .
2.“줄눈을()mm로시공할때,그면적은()m2에해당됨”을별도로병기할것
9.2.8 제조연월
9.2.9 제조자명 
9.2.10 수입자명 (수입품에 한함)
9.2.11 주소 및 전화번호
9.2.12 제조국명
9.3 용도의 표시 타일은소지의질,표면및유약의상태,접착성(흡수율,뒷면의모양)에따라
다음용도구분에대한적합유무를카달로그,설명서등에명확히표시한다 .
옥내바닥
옥외바닥
또한내동해성의정도에따라한랭지사용에대한적합여부를표시하는 것이좋다.
 참고용도및적합여부표시방법의보기를다음에나타내었다.
9.4 사용상 주의사항 표시타일은오염성,내약품성,내마모성 ,미끄럼저항성등의정도에따라
필요한경우에는 용도제한,시공상의 주의등사용상주의사항의표시를카달로그,설명서등에
표시하여야한다.
 참고표시의대상이라고생각되는 항목은다음과같다.
 산세척불가
 도장줄눈불가
 욕실의바닥,경사면,계단등에사용할때미끄러질 우려가있음
 유약의색폭이있음(요변성있음)자율안전확인 부속서18
－323－ -323-
<부도 1> 타일의 모양도
 비고1.타일표면은장식을위하여모양을붙이거나 또는평면이외의모양으로할수있다.
2.정사각형 및직사각형의 4모서리와 계단용의 뒷모서리는 원호로할수있다.
 3.모떼기및모서리용은 직사각형으로할수있다.
 4.계단용의흠은줄모양의솟음으로할수있다.이수는어는경우라도2가닥이상으로
한다.
 5.그림에나타내는 모양이 좌우비대칭인것은그대칭형도포함하는 것으로한다.자율안전확인 부속서18
－324－ -324-
<부도 2> 구성 타일의 배치도 (보기)
<부도 3> 바닥 타일 배치도 (보기)
제정:기술표준원고시 제2007-34호(2007.1.24)
개정:기술표준원고시 제2009-978호(2009.12.30)
개정:기술표준원고시 제2014-000호(2014.00.00)